106 



fetter der zur Fabrikation dienende Thon ist. Aus 

 fettem Tertiärthon und Quarzsand hergestellte Maschinen- 

 ziegel hatten nach vollständigem Austrocknen an der 

 Luft im Mittel 207o Wasser verloren. Lufttrockener 

 Thon ist jedoch nie wasserfrei; im vorliegenden Falle 

 enthielten die Steine noch 57o5 sodass sich der Ge- 

 sammtgehalt an hygroskopischem Wasser auf 25^0 be- 

 läuft. In der Technik lässt man nur einen Teil des 

 Wassers, vielleicht die Hälfte, durch natürliches Trocknen 

 an der Luft verdunsten, während der Rest im Brenn- 

 ofen durch künstliche Wärme, durch das sogenannte 

 Schmauchen ausgetrieben wird. Bei diesen Prozessen 

 treten mit der Feuchtigkeit die darin gelösten Bestand- 

 teile an die Aussenseiten der Steine, wo sie nach Ver- 

 schwinden des Wassers als weisse Ausscheidungen haften 

 bleiben. Man kann beobachten, dass Salzausscheidungen 

 um so stärker auftreten, je langsamer das Trocknen vor 

 sich geht. In erhöhtem Masse wird dieselbe Erscheinung 

 oft durch den Schmauchprozess hervorgerufen, wenn in 

 Folge unrichtiger Leitung desselben dem aus den heisseren 

 Teilen des Ofeninhaltes ausgetriebenen Wasserdampf Ge- 

 legenheit gegeben wird, sich auf den noch kalten Steinen 

 niederzuschlagen. Das Wasser dringt in die Thonmasse 

 ein, wird aber beim Fortschreiten des Brandes wieder 

 verdampft, sodass die Steine förmlich ausgelaugt werden. 

 Diese sind dann nach dem Brennen nicht nur mit einer 

 verfärbenden Schicht vollständig bedeckt, sondern meist 

 auch rissig und unbrauchbar geworden; die Ziegel sind 

 verschmaucht, wie man in der Technik sagt. Eigentüm- 

 hcherweise zeigen sich Salzablagerungen weit mehr an 

 den geglätteten als an den rauhen Flächen der Ziegel. 

 Diese Erscheinung suchen Neumann ^) und Seger 2) damit 

 zu erklären, dass an den glatten gedichteten Flächen 

 die Feuchtigkeit gezwungen wird, vollständig an die 

 Oberfläche zu treten, sodass nach Verdunsten des Wassers 

 die gelöst gewesenen Substanzen hier als sichtbare Ab- 

 lagerungen zurückbleiben, während rauhe Flächen eine 

 teilweise Verdunstung des Wassers im Innern der Steine 

 zulassen. Die beim natürlichen Trocknen wie beim 

 Schmauchen an den Aussenseiten der Steine ausge- 



^) R. Neumann: Zeitschrift für Bauwesen 1878, S. 102. 

 -) Seger: Notizblatt f. Thonwarenind. 1872, Heft 4, S. 275. 

 Seger: Töpfer- u. Ziegler-Ztg. 1876, S. 24td. 



